TCVN7675-47:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-47:2015 IEC 60317-47:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 47: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYIMIDE THƠM, CẤP CHỊU NHIỆT 240 Spec if ications for part i cular types of winding wires - Part 47: Aromatic po ly imide e n amelled rectangular copper wire, class 240 Lời nói đầu TCVN 7675-47:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-47:2013; TCVN 7675 -4 7:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây v à cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chu ẩ n, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến lEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 25 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (lEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dâ y qu ấ n cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi d ây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Y ê u cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tr áng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui định đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyviny l acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 2: Sợi d ây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Qu i định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui đ ịnh đối với các loại d ây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amen d ement 1:1997, amendement 2:2005), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimi d e, c ấ p chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2009), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi d ây đồng chữ nhật tráng men po l yeste, cấp chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qui định đ ối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17 : Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đ ồ ng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 16) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2010), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi d â y đồng tròn tráng men polyamide-imide, c ấ p chịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp ch ịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại d â y quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 47: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYIMIDE THƠM, CẤP CHỊU NHIỆT 240 Spec if ications for part i cular types of winding wires - Part 47: Aromatic po ly imide e n amelled rectangular copper wire, class 240 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này qui định các yêu cầu cho dây quấn bằng đồng chữ nhật tr á ng men cấp chịu nhiệt 240 có một lớp ph ủ duy nhất là nhựa polyimide th ơm . Dải kích thước danh nghĩa c ủa ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - Chiều rộng: nhỏ nhất là 2,0 mm lớn nhất là 16,0 mm; - Chiều dày: nhỏ nhất là 0,80 mm lớn nh ấ t là 5,60 mm; Tiêu chu ẩ n này đề cập đến sợi dây có mức phủ 1 và mức phủ 2 và áp dụng cho toàn bộ dải ruột dẫn. Sự kết hợp qui định về chiều rộng và chiều dày cũng như tỷ lệ chiều rộng/chiều dày được nêu trong IEC 60317-0-2. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp d ụng b ả n mới nhất (kể c ả các sửa đ ổi ). IEC 60317-0-2:2013, Speci f ications for par t icular types of w inding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire (Quy định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men) 1 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1 . Thuật ngữ và định nghĩa Áp dụng 3.1 của IEC 60317-0-2. 3.2 . Lưu ý chung 3.2.1 . Phương ph á p thử Áp dụng 3.2.1 của IEC 60317-0-2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-2 và tiêu chuẩn này th ì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2.2 . Dây quấn Cấp chịu nhiệt 240 là cấp nhiệt độ đòi hỏi ch ỉ số nhiệt độ tối thiểu là 240 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 260 ° C . Nhiệt độ, t ính bằng ° C , tương ứng với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ Khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể c ả loại thiết bị liên quan. 3.3 . Ki ể m tra ngoại quan Áp dụng 3.3 c ủa lEC 60317-0-2. 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 của IEC 60317-0-2. 5. Điện trở Áp dụng Điều 5 của IEC 60317-0-2. 6. Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của IEC 60317-0-2. 7. Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-2. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Áp dụng Điều 8 của IEC 60317-0-2. Đối với 8.2, sợi dây dùng cho thử nghiệm bám d ính phải được kéo dãn 10 %. 9. Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của IEC 60317-0-2, trong đó nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu phải là 260 ° C . 10. Mềm dính do nhiệt Á p dụng Điều 10 của IEC 60317-0-2. 11. Khả năng chịu mài mòn Không áp dụng thử nghiệm. 12. Khả năng chịu dung môi Á p dụng Điều 12 của IEC 60317-0-2. 13. Điện áp đánh thủng Áp dụng Điều 13 của IEC 60317-0-2, trong đ ó nhiệt độ nâng cao ph ải là 240° C . 14. Tính liên tục của cách điện Không áp d ụng thử nghiệm. 15. Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 c ủa IEC 60317-0-2 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 240. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn Không áp dụng th ử nghiệm . 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Hệ số t ổ n thất điện môi tg d không được vượt quá 60 x 10 -4 ở tần số 1 000 Hz. CHÚ THÍCH 1: Thử nghiệm đang được xem xét. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Á p dụng thử nghiệm nhưng không quy định các yêu cầu. 21. Tổn hao khối lượng Áp dụng th ử nghiệm nhưng không quy định các yêu cầu. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Không áp dụng thử nghiệm. 30. Bao bì Á p dụng Điều 30 của IEC 60317-0-2. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 10520 (IEC 60264), Bao g ói của dây quấn [2] TCVN 7675 (IEC 60317), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể [3] TCVN 7917 (IEC 60851), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4 . Kích thước 5 . Điện tr ở 6 . Độ dãn dài 7 . Độ đàn hồi 8 . Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 . Sốc nhiệt 10 . Mềm dính do nhiệt 11 . Khả năng chịu mài mòn 12 . Khả năng chịu dung môi 13 . Điện áp đánh thủng 14 . Tính liên tục của cách điện 15 . Chỉ số nhiệt độ 16 . Khả năng chịu chất làm lành 17 . Khả năng hàn 18 . Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 . Hệ số tổn thất điện môi 20 . Khả năng chịu dầu máy biến áp 21 . Tổn hao khối lượng 23 . Thử nghiệm lỗ châm kim 30 . Bao bì Thư mục tài liệu tham khảo 1 Đ ã có TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005).